Praktische Notizen. 57 



einem Gerbstoffgehalt an Galläpfel gleichkommt, in der 

 nöthigen Wassermenge, setze dieser Lösung auf 8 Th. 

 4 Th. Essig oder schlechten Rothwein hinzu, lasse einige 

 Zeit beide Gemische sich verbinden und löse dann darin 

 holzessigsaures Eisen und essigsaures Mangansalz in rich- 

 tigen chemischen Verhältnissen, so dass kein Bodensatz 

 erzielt wird. Man mache die Tinte tragbar durch etwas 

 Gummizusatz. Es ist eine Vorschrift, die sich ohne zu 

 kochen am längsten conservirt und keiner Decomposition 

 unterworfen ist. 



Rothe Siegellacke. 



Bei meinen Prüfungen erhielt ich diese Compositionen: 



No. 1. Gleiche Theile Schellack und venetianischen 

 Terpenthin, ungefähr von jedem 8 Unzen, chinesischen 

 Zinnober 8 Unzen, Benzoeharz 2 Unzen, Terra sigillata 

 alba oder feinsten Marmor 2 Unzen; 1 Drachme Citro- 

 nenöl, um die Masse flüssiger zu machen. 



No. 2. Perfectes Product. Venetian. Terpen- 

 thin, Schellack, von jedem 8 Unzen, Zinnober 4 Unzen, 

 Terra sigillata rubra 4 Unzen, Benzoe 2 Unzen, Citro- 

 nenöl 1 Quentchen. 



No. 3. Venetian. Terpenthin, Schellack, von jedem 

 8 Unzen, Zinnober 4 Unzen, Drachenblut 1 Unze, Ben- 

 zoe 1 Unze, Talkerde 4 Unzen. 



Extrafein. Dammarharz, gebleichten Schellack, 

 Zinnober, von jedem 12 Unzen, venetian. Terpenthin 4 

 Unzen, Citronenöl 1 Quentchen. 



Post- und Packlack, 



Dammarharz, Colophoniura, von jedem 8 Unzen, ge- 

 wöhnlichen Terpenthin 4 Unzen, Mennige und Chromroth 

 von jedem 4 Unzen. 



Feine Lacke in Schwarz. 



Schellack und venetian. Terpenthin von jedem 8 Un- 

 zen, Benzoe 2 Unzen, feinste gepulverte oder porphyri- 

 sirte Steinkohle 10 Unzen, ''2 Quentchen Citronenöl. 



